BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 25 



Nr. 3) :B = 0,600, D = 0,1025; 



= 10,16, = 0,705, b = 15,0, s ^ 0,907.10"'^ 

 10,08, ' 0.702, - 0,906. „ 



10,23, 0.708, 0,908. „ 



10,22, 0,707, 0,906. „ 



10,12, 0,700, 0,896. „ 



Lö = 10,17, T,) = 0,371, 9 = 14,7, s, = 2,07. „ 

 10,12, 0,373, 14,5, 2,11. „ 



Nr. 4) ^ = 0,600, Z» = 0,1018; 



= 10,24, = 0,735, & = 16,0, s -= 0,958. „ 

 10,06, 0,731, 14,4, 0,965. „ 



Li = 10,41, Tö = 0,390, » 14,8, = 2,19. „ 

 Gesammtmittel : s = 0,934.10-'^ s, = 2,195.10-'^ sjs = 2,35. 



c = 1,157. 10+'^ = 0,246.10+'^ c/c, = 4,71. 

 JE = 10,91 .10' , T -= 4,645.10^ 

 An den Kupferstäbchen Nr. 2) und 3) sind die Beobachtungen zur 

 Constatirung eines etwaigen Einflusses der Befestigungsart vorgenom- 

 men worden. Diese Stäbchen sind in zwei verschiedene Paare von 

 Fassungen bald eingelöthet, bald eingekittet worden, aber die so erhal- 

 tenen Resultate weichen nur unbedeutend von einander ab. Der auf- 

 fällig kleine Werth von s. den Nr. 3 geliefert hat, ist somit als in der 

 Substanz des Stäbchens begründet erwiesen ; analoges gilt von dem be- 

 sonders grossen, der aus den Beobachtungen mit Nr. 4 folgt. 



Magnesium. 

 Nr. 1) :B = 0,600, D = 0,0988 ; 



Lf, = 9,56, I> ^ 1,175, & = 



Ls = 9,58, Tä = 0,643, ^ = 

 Nr. 2) :B = 0,605, Z> = 0,0999; 



L^ = 10,16, = 1,203, & = 



Lä = 10,18, Tä = 0,661, ö = 

 Nr. 3) 5 = 0,600, D = 0,0995 ; 



Lfs = 8,78, = 1,106, Ö = 



Ls = 8,78, Ts = 0,612, ^ = 

 Nr. 4) 5 = 0,600, D = 0,0999 ; 



Lß = 7,59, Tß = 1,015, & = 



Ls = 7,68, Tä = 0,563, Ü = 



Mathematische Classe. XXXVIII 2. D 



13,8, 



s = 



2,40.10-^ 



14,5, 





5,93. „ 



14,1, 



s = 



2,46. „ 



16,0, 





6,15. „ 



15,2, 



s = 



2,36. „ 



14.7, 





5,99. » 



14,7, 



s = 



2,33. „ 



14,6, 





5,86. „ 



